22 



I. H. L. TOGT. 



[No. 6. 



mineralet angribes ikke eller i alle fald kun meget svagt af 

 koncentrerede syrer; endelig optræder det paa nøiagtig samme 

 maade og med samme slags habitus (farve, interpositioner, blad- 

 tykkelse m. m.) som glimmeren i den tidligere undersogte slag. 

 I henhold til alle disse fysiske kriterier maa det være fuldt be- 

 rettiget at slutte, at 3Iif$clwrlich's bestemmelse virkelig var kor- 

 rekt, o: at vort mineral er et slags glimmer. 



Efter Mitscherlich skulde glimmeren (eller den hele glimmer- 

 slag) beståa af: 



Analyse no. 2. 

 Si0 2 , Ak Ob, Fe 2 Os*, Mn*0%*, CaO, Mg 0, K 2 Sum 

 47.31. 5.74. 28.91, 0.48, 6.23. 10.17. 1,05. 99.89 %. 

 Desuden noget mekanisk tilblandet svovljern, som er fra- 

 trukket. 



, M. gaar ud fra, at denne analyse skal representere den 

 rene glimmersubstans, men saaledes kan det dog ikke forholde 

 sig; han har nemlig staaet i den formening, at ..die Schlacken 

 eine homogene Masse von angehauften Glimmermassen bilden 1 ', 

 og har derfor rimeligvis analyseret en slagstuf uden nogensom- 

 helst isolation. Analysen maa derfor, efter hvad det nu kan 

 skjønnes, gjælde enten for den normale slagmasse eller for i 

 allerhøieste grad uren glimmer (f. ex. de i druserum siddende 

 krystaller). Under ingen omstændighed er det berettiget, — 

 saaledes som f. ex. F. Fouqué £ Michel-Lévij gjør (1. c). — at 

 anvende Mitscherlich' s analyse som argument mod, at hans mi- 

 neral var en slags glimmer. 



B. S. Bredlerg meddeler ogsaa 1 en analyse (udført i 1826, 

 af daværende ..bergkadet" Johnsen) af glimmer fra Garpenberg- 

 slag, nemlig: 



Analyse no. 3. 



Si 2 , Ah Oz, Fe 2 Os**, Mm 3 **, Mg 0, Ca 0. K 2 Sum 

 39.984. 11.306, 20.932, 7.432, 6.370, 0.0. 13.200. 99.200. 



* Den aller væsentligste del af jernet og manganet maa existere som oxydul, 



ikke som oxyd. 

 1 Jernkontorets Annaler 1826, B. 10, pag. 156. 

 ** Skulde være oxydul. 



